( '9 2 ) 



» Zinc total dissous, 9 gr ,55; pour un élément, i gr ,59i , ce qui correspond 

 à o Ht ,5448 d'hydrogène. 



» Différence à o Ut ,oo27 en plus, ou environ -^. 



» Deuxième expérience. — Six éléments ; i voltamètre ; gaz dégagé, 

 o Ut ,583o.; température, i5°,5o; pression, o m , 7617 ; force élastique, I2 mm ,i7; 

 gaz sec à zéro, à o m , 76, o ht ,5463. 



» Zinc total dissous, 9 6r ,5; pour 1 élément, i sr ,583, ce qui répond à 

 o lil ,54io d'hydrogène. 



» Différence en plus, o Ut ,oo5, ou environ -^ du volume total dégagé. 



» Dans cette expérience, la dissolution de sel marin était composée de 

 5 parties d'eau et de 1 partie de sel en poids. 



» Le sulfate de cuivre de l'expérience précédente avait été mêlé avec du 

 sulfate neuf. 



» Durée de la première expérience, 4 h ?43 m ; durée de la seconde, 4 h ,22 m - 



» Cette expérience montre l'influence de la quantité de sel dans la dis- 

 solution en contact avec le zinc. Pour une quantité de sel presque double, 

 le temps a été réduit à moitié. 



» Troisième expérience. — Disposée comme la précédente. 



» Six éléments, 1 voltamètre; gaz dégagé, o ht ,5866; température, i5°,5; 

 pression, o m ,76i7; force élastique de la vapeur, ia mm , 17. 



» Volume sec à zéro, à o m ,76, o nt ,5476. 



» Zinc total dissous, 9 gr ,72; 1 élément, i gr ,62, ce qui répond à o 1,l ,5538 

 d'hydrogène. 



» La différence en moins est o Ut ,oo6a, ou environ —^ du volume total. 

 La moyenne des trois expériences donnerait o n \ooi8, ou environ ~ du 

 volume total de gaz dégagé en plus du volume correspondant du zinc dis- 

 sous, différence insignifiante dans ces sortes d'expériences. 



» Quatrième expérience. — Douze éléments; 1 voltamètres; gaz dégagé, 

 o Ut ,5888; température, i6°,o; pression, o m ,7639; force élastique, i2 mm ,5; 

 gaz sec à zéro, à o m ,76, o ht ,5494- 



» Zinc total dissous, i9 gr ,48 ; pour 1 élément, i gr ,623, ce qui équivaut à 

 o lil ,5548 d'hydrogène. 



» Différence, o Ut ,oo54, ou environ —^ du volume total dégagé. 



» Cinquième expérience. — Trente éléments; 5 voltamètres; gaz dégagé, 

 o ut ,53g5; température, i3°,45; pression, o m ,747; force élastique, io mm ,6; 

 gazsecàzéro, à o m ,76, o ht ,4952- 



» Zinc total dissous, 43 gr ,78; pour un élément, i gr ,459, ce qui répond à 

 o'«,4986. 





